質問: 乾式混合モルタル製品におけるcsaセメントの適用
回答: 超高強度csaセメント(hcsa)は、高品質csaセメントによる高性能セメントであり、原料の品質を向上させ、製造工程を厳密に制御し、混合物を添加しない。反応の主な水和生成物、エトリンガイト(3 cao・al 2 o 3および3 caso 4・32 h 2 o)、それは初期の速いセッティング、速い硬化とマイクロ拡大の利点をしますアルミネートセメントその強度は安定しており,後工程では収縮せず,乾式混合モルタル製品に適したコストパフォーマンスが高い。 1 .超高強度の分類セメント 超高強度csaセメントは、csa 92.5、csa 82.5およびcsa 72.5に分けることができます。そのタイプに従って、タイプi、タイプiiとタイプiiiに分けられることができます。 2 .超高強度csaセメントの技術指標 特定の表面積は2つのタイプに分けられます:360 m 2 / kg ~ 430 m 2 / kg(標準的な要件&360 m 2 / kg);450 m 2 / kg ~ 500 m 2 / kg(標準的な要件と450 m 2 / kg)。 3 .超高強度csaセメントの性能特性 ### csaセメントの共通点 1)短時間,高強度,初期凝固,高速硬さ,主鉱物組成はc 4 a 3 s,c 2 sであり,特殊鉱物組成は材料特性を示した。 2)高密度で優れた耐食性。 ミネラル成分には3 cao・al 2 o 3(c 3 a)が含まれていないため、セメント石材中のca(oh)2含有量は極めて低く、軟水や硫酸塩の侵食に強い。主要な水和生成物は、高密度3 cao・al 2 o 3・3 caso 4・32 h 2 o(エトリンガイトと略称)であり、これはセメント・ストーンの空隙率を大きく減少させ、不透過性および耐食性を向上させる。 3)凍結防止性能が良好で,特殊凍結防止剤を添加した後,冬期のコンクリート工事に使用できる。 4)液相phは低く,アルカリ骨材反応は起こらず,特にアルカリ炭酸塩の反応効果は優れている。 5)強度の発達は安定し,強度は後期に収縮しない。csaセメントはクリンカー焼成過程で石膏を導入し、これはガイド化合物として作用し、鉱物を安定化させ、クリンカーの活性を改善し、良好な結晶形態変化を保証し、後に建築物と石膏を導入する**高アルミナセメント**エトリンガイトの形成には根本的な違いがある。 ### ポートランドセメントとのマッチング 1)設定時間を調整し,初期強度を高める。超高強度csaセメントの主要な水和鉱物は、c 4 a 3 sとc 2 s 3 sであり、ポートランドセメント中でcaso 4とc 3 sで沈殿したca(oh)2はc 4 a 3 sの凝集を促進し、急速にエトリンガイトを形成する。caso 4がポートランドセメントのc 4 a 3 sによって消費されるとき、それは望ましい遅れを達成するのに十分でありません。同時にca(oh)2を除去するとc 2 sの水和が促進される。したがって、これら2つのセメント粒子の表面は、水和生成物が激しく相互作用し、水和速度を大きくスピードアップし、設定時間を短縮する。 2)表面のコンパクト性を高める。超高強度csaセメントの水和により生成したポートランドセメント水和物と3 cao・al 2 o 3・3 cam 4・32 h 2 oで生成したc‐s‐hの共同作用下では,セメント石の空隙率が大幅に減少し,コンパクト性が増し,機械的強度が向上する。 3)収縮を減らし,割れを防止する。ポートランドセメント超高強度csaセメント石膏三成分系では,塑性収縮と硬化後の収縮を効果的に低減でき,流動モルタルの過剰水セメント比による大収縮を解決できる。割れを避ける。 4)セメント系超高強度セメント-セメント-石膏系三成分系では、超高強度csaセメントは流動性を高め、ある程度の範囲でレオロジーを向上させることができた。 乾式モルタルにおける超高強度セメントの実用化 4 .乾式混合モルタル製品におけるcsaセメントの適用 ### セメント自己平準化モルタルにおける適用 超高強度csaセメントはセメント自己平準化モルタルで良好な役割を果たす (1)表面の機械的強度を高めること。 2)早期強度を高める 収縮及び制御割れを低減する (4)表面装飾効果、良好な着色強度を高める; 5)一定量の流動性を改善する。 ポートランドセメントの超高強度セメント-石膏系三元系では、ポートランドセメントや超高強度csaセメントであれば、比が適切であれば、優れた性能自己平準化モルタルで定式化することができます。一般的に70分から120分で初期設定は、十分な作業時間と良い流動性を確保するために厚い自己平準化モルタルを準備するために適しています。超高強度csaセメントを用いたセルフレベリングモルタルは,設定時間が短く,30分〜60分で固化・硬化することができる。3層系では、超高強度csaセメントは、寸法変化率を減少させる上で重要な役割を果たし、寸法変化値は±0.05 %に達することができる。jc / t 985 - 2005「セメント系セメントベースセルフレベリングモルタル」よりも、実用上必要な寸法変化値は±0.15 %であるが、現場条件の限界から、多くの下地地盤に耐水層がなく、いくつかの側壁が漏れていることがわかった。既存の住宅を改修し、基礎水位が大きく、湿度条件をはるかに超えていた。このような場合には、自走式モルタルに対しては、より安定した膨張安定期が特に重要であり、超高強度csaセメントの添加は、この問題を解決した。 超高強度csaセメントの外観は黄白であり、三成分系(特に超高強度csaセメント)による材料の色を改善し、特に着色セメント自己平準化モルタルの調製において優れた装飾効果を有している。 ### ii無収縮グラウト材への適用 超高強度csaセメントは非収縮グラウト材料で良好な役割を果たす (1)早期強度を高め,着実に成長を続けている。 (2)収縮を補償し、割れを防止すること。 (3)単独で使用し、高時間の強度を有する特殊なグラウト材を配合すること。 4)冬期工事を実現するためのグラウト材の有効化。 ポートランドセメントに基づく三元系に超高強度csaセメントを添加し、後の収縮を補って初期強度を向上させる超高強度csaセメントによる三元系は,高い流動性と十分な作業時間を確保しながら,高時間強度(2時間30 mpa以上の圧縮強度)のグラウト材を準備することができる。通常の非収縮グラウト材に鉱物添加物を添加したほか、超高強度csaセメントは石膏・混和材を組み合わせた高速旅客旅客ラインラインラバー用グラウト材としても使用できる超高強度csaセメントを配合した材料は,塑性膨張成分,硬化後の塑性状態,「二重膨張」関数を加えた後,材料自体が微細膨張しているので,−30°C以下の最低温度で冬期施工に使用でき,最大垂直膨張を達成した3時間の割合で3.5 %(3時間24時間の拡張)に達することができます。 タイル接着剤及びグラウトの用途 超高強度csaセメントは初期硬化性と高速硬化性を有し、高速無接着剤への配合が可能であり、グラウト剤に添加することで、収縮を補償し、アルカリ戻りを効果的に防止できるポートランドセメントのc 2 sとc 3 sは、水和したcshの生成において多量のca(oh)2を産生するので、水としてモルタル表面と空気に移行することは非常に解脱物質であるcsaセメント、3 cao、3 al 2 o 3、caso 4は、ca(oh)2およびcaso 4の励起下で気孔の細孔中にエトリンガイトaft膨潤した結晶を生成し、自由水が滲出するのを防止し、アルカリの戻りを抑制する役割を果たしている。 外壁断熱モルタルへの適用 外壁断熱モルタルに超高強度csaセメントを使用した (1)搭乗後の接着モルタルを素早く硬化させ,施工速度を向上させ,施工期間を短縮することができる。 (2)塗工モルタルの表面硬度及びコンパクト性を向上させることができる。 (3)低温で通常使用することができる。 超高強度csaセメントは,接着モルタルの十分な加工時間を満足するという前提で急速凝固を達成できる。超高強度csaセメントはeps / xpsシートに優れた接着性を有し、他の接着材が28日かかる接着強度は1日で実現できる高分子ポリマーと初期強度剤を配合した超高強度csaセメントの導入により、漆塗りモルタルの最低使用温度が- 7°c(他の普通材料は0°c)になることがあり、モルタルは凍結していない。 プラグ材料への応用 超高強度csaセメントを使用することで、設定時間を短くし、硬化速度が速く、長期安定性が良好である。より短い設定時間であるが、迅速な硬化は達成できない、すなわち「速度凝集は初期に強くない」、実際の適用プロセスでの使用の要件を満たすことは困難である。そして,凝縮により硬化した後,「高速硬化と高速硬化」の目的を実現した。プラグインの製品は、しばしば長い保管時間(一般的にシェルフライフは6ヶ月)のために設定時間を長くするので、真剣に使用効果に影響を与える。主に超高強度csaセメント(超高強度csaセメント栓材)で製造されるプラグ材は、通常のプラグとは全く異なるクイックセッティングの効果を達成するために、鉱物間の水和反応を促進することに依存しているポートランドセメントなど各種のクイックセッティング剤(ポートランドセメント栓材と呼ばれる)、ポートランドセメント混合特殊セメント等の漏洩材料は、各種のクイックセッティング剤(複合セメントプラグと呼ばれる)を添加した。超高強度csaセメント栓材は、混合物の「吸着」と「反応」を生じず、良好な貯蔵と長期安定性を有し、上記の3種類の試料を採取し、同じ設定時間(2分の初期設定、3分間の最終設定)を調整する。とテストを比較します。高速からスローへの初期の強度の開発の順序は:超高強度硫酸塩塩セメント接続材料&gt;ポートランドセメントを差し込む材料&gt;複合セメント接続材料。 乾式混合モルタル製品の主要構成要素として,初期強度,耐凍性,耐食性,耐凍性,耐凍性などの独特の性質により,高強度csaセメントが市販されているため,乾燥している。非収縮グラウト材料、タイル接着剤、グラウト剤、外装絶縁システム材料、防水栓材、クイック修理材料など。